溶接方法として、被覆アーク溶接法とTIG溶接法を用いることとした。被覆アーク溶接法では、給電部のホルダーを人の手で保持して運棒させる。心線に被覆剤（フラックス）を塗布した棒状の溶接棒を、被覆剤のない先端部に給電部となるホルダーを挟み込むことで、棒の先端と母材との間でアークを発生させる。その熱で心線および、被覆剤が溶融し、溶滴となって溶融池へと移行する。TIG溶接法は、タングステンイナートガス（Tungsten Inert Gas）アークに由来し、不活性ガスの噴気中でタングステン電極と母材の間にアークを発生させ、アーク熱を利用して母材と溶加材を溶融させて溶接する方法である。一般的にはイナートガスとしてアルゴンが用いられる。
 本研究では、溶接母材はSUS304 2B、溶接棒はES308（JIS Z3221）を使用した。母材、棒材ともにクロムを18%、ニッケルを8%含有している。棒材の棒径は2.0mm、棒長は300mmであった。アーク電圧は200V、アーク電流を50Aとした。TIG溶接におけるシールドガスには、アルゴンガスを使用し、流量は2.0L/minと4.0L/minの2系統とした。 ヒュームの個数濃度モニタリングおよび、粒子のフィルターへの捕集時に大気中に存在する粒子などの固体成分と区別する必要があるため、個数濃度を一定以下に制御したチャンバー内で溶接を行うこととした。粒子のフィルターへの捕集は、アンダーセン型低圧カスケードインパクター（MAIS-10、東京ダイレック）を使用し、チャンバー内で発生させたヒュームを粒径別に捕集した。粒径範囲は0.030～8.8µmであり、10段階（Stage1～Stage10）で分級した。

カテゴリ: 物理
質問: 本研究でのアーク抵抗は何Ωですか。
回答: 本研究でのアーク電圧は200V、アーク電流は50Aなので、電圧＝抵抗×電流の公式より、200/50=4でアーク抵抗は4Ωです。